PLO 493 



être traitées de nouveau pour en retirer le plomb; 0° enfin, 

 les scories ou crasses, dont la plus grande partie, qui est la 

 plus pure, la mieux vitrifiée, et qui contient le moins d'oxide 

 de plomb, est rejctée ou sert seulement à faciliter les fontes 

 suivantes; une autre portion, moins bien fondue et plus riche 

 en plomb, soit métallique et en grains interposés, soit en 

 oxide combiné, est mise à part pour être repassée au four- 

 neau avec le minerai. Les scories bien vitrifiées provenant 

 des fontes faites à Pezey, ne retenoient guère que 5 centièmes 

 de plomb combiné. 



Les mattes sont grillées à plusieurs feux et fondues en- 

 suite dans le même fourneau, et quelquefois mêlées en cer- 

 taines proportions avec le minerai, et de la même manière 

 que lui. 



Les schlichs très-purs de Pezey, fondus au charbon de bois 

 dans ce fourneau , après grillage, rendoient de 40 à 4^ p« "Lt 

 et ils contenoient vraisemblablement près de 80, puisque, 

 traités par d'autres procédés, on en obtenoit, par fun 68 , 

 et par un autre, près de 71 p. "/, de plomb. 



La fonte, après grillage, de la galène pure, au fourneau à 

 manche est donc très -désavantageuse, et c'est un des plus 

 mauvais procédés dont on puisse faire usage pour en retirer 

 le plomb : mais ce même fourneau offre un très-bon moyen 

 de traiter les produits de diverses opérations qui sont un 

 composé de matières terreuses vitrifiées avec de l'oxide de 

 plomb, tels sont, les fonds de coupelle, les soles de four- 

 neau à réverbère dans lesquels on a fondu le minerai de 

 plomb; les débris de fourneau et scories de toute espèce aux- 

 quelles on ne peut plus faire rendre de plomb par tout autre 

 procédé ; mais pour cet usage, l'élévation du fourneau est 

 toujours plus grande que pour fondre la galène : c'est ainsi 

 qu'à PouUaouen, en Bretagne, il y a , dans la fonderie, des 

 fourneaux à manche de deux hauteurs différentes pour traiter 

 des produits de diverse nature. 



Le combustible employé pour fondre la galène au four- 

 neau à manche, est souvent le charbon de bois, plus rare- 

 ment le coke. On fait usage.au Harz , mais pour des miné- 

 rais qui contiennent au plus de 3o à 40 p. % de plomb et un 

 peu de cuivre, de fourneaux élevés de iS ou 20 pieds et 



